8o J. H. L. VOGT. M.-N. Kl 



Ordinate abgesetzt sind. Die Bestimmungen der Ca- M^- 2. oo-S'\Vika.te 

 sind durch einen kleinen Zirkel (voll-schwarz) und die extrapolierten, 

 selbstverständlich weniger genauen Werte durch einen Ring angegeben. 

 Diese letzteren Werte stimmen mit den ersteren einigermassen gut über- 

 ein, was uns das Zeugnis gibt, dassAkermans Untersuchungen ziemlich 

 genau sind, und dass die obige Extrapolation im Prinzip berechtigt ist, 

 obwohl es unmöglich ist, sie ganz korrekt durchzutühren. 



. Unsere nächste Aufgabe ist, jedenfalls eine annähernde Vorstel- 

 lung iiber die Höhe der Schmelzpunkt-Erniedrigung zu erhalten. 



Wir haben hier die folgenden Ausgangspunkte: 



Hexag. Ca-Metasilikai, CaSiö^ oder {Ca,Mg)Si()^, mit 1.7 o/o MgO 

 und ganz wenig A/^O^, FeO, MiiO : totale Schmelzwärme (inkl. der 

 »Überwärme«) =^ 472 Kai. und Schmelzpunkt =^ 1250°. 



Augä {Diopsid), CaMgSi^O^, ebenfalls mit ganz wenig A/./)^, FeO, 

 MnO : totale Schmelzwärme ^-^ 456 Kai. und Schmelzpunkt =^ 1225°. 



Die gefundenen Werte der totalen Schmelzwärme in der Nähe des 

 eutektischen Punkts sind 377, 389, 391 (und 395, 398) Kai., also rund 

 85 Kai. niedriger als für CaSiO^ (mit ganz wenig Mg) und rund 70 

 Kai. niedriger als für CaMgSi^O^. — Falls in sämtlichen Bestimmungen 

 der totalen Schmelzwärme dieselbe »Überwärme« und dieselbe latente 

 Schmelzwärme einbegriffen wäre, sollte hierzu, indem die sp. Wärme 

 der C'^-il/^-Silikate bei ungefähr 1200° im flüssigen Zustande ca. 0.40 

 beträft, eine Schmelzpunkt-Erniedrigung am eutektischen Punkte von 

 etwa 210° verglichen mit dem Schmelzpunkt von {Ca,Mg)SiO^ und etwa 

 175° verglichen mit dem Schmelzpunkt von CaMgSi^O^^ entsprechen. — 

 In der Tat ergibt die Untersuchung der Aker man'schen, im Kalori- 

 meter erstarrten Schmelzprodukte, dass die Schmelzen der zwei reinen 

 Mineralien {Ca,Mg)SiO^ und CaMgSi^O^^ völlig krystallin sind, ohne 

 oder nur mit einer Winzigkeit von Glas; die in der Nähe der Indivi- 

 dualisationsgrenze erhaltenen Schmelzen bestehen dagegen aus Mineral 

 nebst etwas Glas, freilich aus überwiegend Mineral, aber doch mit einer 

 nennenswerten Glasmenge. In den Werten der totalen Schmelzwärme 

 dieser Schmelzprodukte ist somit nicht die ganze latente Schmelzwärme 

 einbegriffen. Nach Ermessen bestehen diese Schmelzen aus etwa 2/3 — 

 3/4 Mineral -f Vs -V4 Glas (die Zahl lä.sst sich nicht genau angeben); 

 weil die latente Schmelzwärme der zwei Mineralien ca 100 Kai. beträgt, 

 sind somit die obigen Unterschiede der totalen Schmelzwärme zwischen 

 einerseits den zwei Mineralien und andrerseits dem eutektischen Gemische, 

 bezw. ca. 85 und ca. 70 Kai, mit etwa 25 oder 33 Kai. vermindert. 

 — Das Glied (/— /J . i:^_<, (s. S. 75) sollte somit, zwischen {Ca,Mg)SiO^ 



